INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 127 



no podían ser más lamentt\bles. So le mostraron las pruebas; se 

 prepararon otras á su vista con el fin de que observase las condi- 

 ciones á que se les sujetaban; y finalmente vio y palpó lo que de- 

 jamos consignado. El señor Derossi al principio manifestó su sor- 

 presa, recordando los dalos é informes recogidos por él; pero ante 

 los hechos nos manifestó su conformidad y que salvaría el incon- 

 veniente que hacía aparecer el cemento como de fabricación defec- 

 tuosa. Además, dadas las condiciones en que lo obtenía, se prome- 

 tía resolver pronto el problema. 



En efecto, pasado algún tiempo, y junto con una nueva mues- 

 tra, me indicó algunas razones muy atendibles por las que el 

 cemento anterior se obtuvo mal preparado. Aceptadas unas y 

 otras se estudiaron tres ensayos simultáneamente. La anomalía 

 principal que se observó, fué la cantidad de ácido sulfúrico. 



1,97 2,32. y 3J7 7, 



media 2,48 7'o 



y el anhídrido carbónico 1,904 % 



Según todos los ensayos que se han practicado, la arcilla usada 

 por el fabricante, sin preparación alguna, ni aún lavada alcanza á 

 2,38 % de ácido sulfúrico, como máximum. 



En la hipótesis que se hubiera empleado la arcilla en aquellas 

 condiciones, la cantidad de ácido sulfúrico en el cemento, debía ser 

 0,793; pero la que tenía el señor Derossi para la fabricación del 

 cemento, solo daba de ácido 1,72, correspondiendo para el cemen- 

 to fabricado 0,573. ¿De dónde provenía el exceso de ácido? 



Examinando con detención los materiales, el método puesto en 

 práctica y los elementos que servían para la calefacción de los 

 matones, el problema parecía insoluble. Sin embargo, insistí en 

 que el origen de la producción de aquel cuerpo no podía existir sino 

 en el material que servía para la combustión. Comunicado este 

 resultado al fabricante, correlacionó sus ideas entre la nueva di- 

 ficultad que se presentaba y las condiciones en que se verificaba la 

 cocción y enfriamiento inmediato de los nuevos ladrillos. En el 

 sistema de hornos adoptados por el señor Derossi, y por las cir- 

 cunstancias especiales en que tiene que operar por ahora, el horno 

 para la obtención de la cal, situado en la parte central del edifi- 

 cio , sirve conao de una gran chimenea para que contribuya pode- 

 rosamente á la cocción de los matones. Concluida esta, el en- 



